206 Brauns, Die optischen Anomalien der Krystalle. 



einer bestimmten, für jede dimorphe Substanz charakteristischen Temperatur 

 eintretende Änderung der optischen Eigenschaften sei eine Folge von 

 Zwillingsbildung. Wir dagegen meinen, bei Bildung der Krystalle habe 

 die Anordnung und Symmetrie der Moleküle, wenn wir diesen Ausdruck 

 einmal beibehalten, in Einklang gestanden und habe der äusseren Form 

 der Krystalle entsprochen, erst mit der Temperatur etc. habe sich dies 

 geändert. Bezüglich des Boracit z. B. ist Mallard der Ansicht, dass die 

 Anordnung der Moleküle im Krystall der regulären Symmetrie entspreche, 

 weil die Form regulär ist, die Moleküle selbst aber rhombische Symmetrie 

 besässen, weil die Krystalle wie rhombische doppelbrechend sind. Die 

 Krystalle seien schon im Moment der Entstehung rhombisch, besässen aber 

 eine Grenzform von regulärer Symmetrie und darum sei die Form regulär. 

 Durch Erwärmen entstünden in den Krystallen Zwillingslamellen, welche 

 um so zahlreicher werden, je höher die Temperatur steigt. Bei 265° würde 

 die Zwillingsverwachsung eine so innige, dass die Krystalle einfachbrechend 

 werden. Wir dagegen sind der Ansicht, die Krystalle seien bei ihrer 

 Bildung nach Form und optischen Eigenschaften regulär gewesen, später 

 aber sei die Substanz innerhalb der regulären Form in die rhombische 

 Modifikation übergegangen. Bei 265° geht die Substanz wieder in die 

 reguläre Modifikation über und sei darum einfachbrechend, nicht aber, weil 

 durch innige Zwillingslamellirung Compensation eingetreten ist. Die Auf- 

 fassung Mallard's wurzelt in seinen Ansichten über die Dimorphie der 

 Substanzen, die wir nicht als allgemein gültig ansehen können. 



Auf die grosse Zahl der durch innere Spannungen anomalen 

 Krystalle findet die MALLARD'sche Hypothese keine Anwendung. Wenn 

 ich durch Druck in Steinsalz oder Zinkblende dauernde Doppelbrechung 

 hervorrufe, so kann ich mich nicht zu der Ansicht bekennen, ich habe die 

 Substanz an dieser Stelle in die weniger symmetrische Modifikation, welche 

 sie nach Mallard's Ansicht aufbauen soll, verwandelt, sondern ich kann 

 nur sagen, dass durch den Druck Spannungen entstanden sind, welche 

 Doppelbrechung im Gefolge haben. So wie diese sind alle Fälle, in denen 

 die Anomalien durch mechanischen Druck etc. entstanden sind, Be- 

 weise gegen die allgemeine Gültigkeit der MALLARD'schen Hypothese. 



Für die durch isomorphe Beimischung anomalen Kry- 

 stalle hat Mallard bis in die neueste Zeit an seiner Ansicht festgehalten, 

 dass Dimorphie vorläge, dass die nach ihrem optischen Verhalten höher 

 symmetrischen Krystalle aus gekreuzten Lamellen der am wenigsten sym- 

 metrischen Krystalle aufgebaut seien. Wir haben diese Anschauung nie- 

 mals getheilt und die Gründe an verschiedenen Stellen der Abhandlung 

 ausführlich auseinandergesetzt. Abgesehen von vielen andern ist es durch 

 die Mallard 1 sehe Hypothese in keiner Weise zu erklären, dass derselbe 

 Krystall (von Blei- und Baryumnitrat) in gewissen Sichtungen einfach- 

 brechend, in andern einaxig positiv, in wieder andern zweiaxig negativ 

 ist. Wenn wir in Gegensatz zu Mallard dies durch Annahme von inneren 

 Spannungen erklären, so finden wir eine Stütze im Experiment, welches 

 zeigt, dass die optischen Eigenschaften der reinen Krystalle (von Blei- 



